Uji Efektivitas Cangkang Keong Mas ( Pomacea canaliculata L.)

## Sebagai Biosorben  Dalam Menyerap Logam Berat Merkuri (Hg)
Risna Mauriza 1 , Husnawati Yahya 2 , T.M. Ashari 3
1,2,3 Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh * Koresponden email : husna.83@ar-raniry.ac.id
Diterima: 20 Agustus 2020 Disetujui: 2 Oktober 2020

## Abstract
Adsorbent is one of the effective solutions to reduce the Hg metal content.  The golden snail is a pest for agricultural  and  contains  high  of  calcium  carbonate.  However,  calcium  carbonate  can  be  used  as  an adsorbent.  This  study  aimed  to  examine  the  effectiveness  of  golden  snail  shell  powder  in  absorbing  Hg metal. This research is a quantitative study consisting of dependent variables and independent variables. The  dependent  variable  involved  a  concentration  of  10  ppm  mercury,  and  100  rpm  stirring  time  speed while  the  independent  variable  included  of  variations  in  powder  mass  and  stirring  time.  The  mass  of golden snail powder used those are 0 gr, 5 gr, 10 gr, 15 gr, and 20 gr with a variation of stirring time for 15 minutes and 30 minutes for each sample of Hg metals. Each Hg sample was used at a concentration of 10 ppm. The calculation results obtained that the effectiveness of golden snail shell powder in absorbing Hg 10 ppm was the mass of 20 grams of golden snail powder with a stirring time of 30 minutes that was equal to 99.87% with the result of a decrease in concentration of 10 ppm Hg to 0.01 Hg ppm. Keywords: adsorbent, golden snail shell, mercury, stirring time, shell mass

## Abstrak
Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  kandungan  logam  Hg  dapat  dilakukan  dengan  penggunaan  adsorben. Kalsium  karbonat  dapat  dijadikan  sebagai  adsorben.  Keong  mas  merupakan  salah  satu  hama    pertanian yang  mengandung  banyak  kalsium  karbonat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  keefektifan  serbuk cangkang  keong  mas  dalam  menyerap  logam  Hg.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang terdiri  dari  variabel  terikat  dan  variabel  bebas.  Variabel  terikat  terdiri  dari  konsentrasi  10  ppm  merkuri dengan kecepatan waktu pengadukan 100 rpm. Sedangkan variabel bebas terdiri dari variasi massa serbuk dan waktu pengadukan. Massa serbuk keong mas yang digunakan yaitu 0 gr; 5 gr; 10 gr; 15 gr dan 20 gr dengan  variasi  waktu pengadukan selama 15 menit dan 30 menit  untuk tiap-tiap sampel Hg. Tiap -  tiap sampel Hg  yang digunakan dengan  konsentrasi 10 ppm. Berdasarkan  hasil perhitungan didapatkan hasil efektivitas  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  menyerap  Hg  10  ppm  adalah  pada  massa  20  gr  serbuk keong mas dengan waktu pengadukan 30 menit yaitu sebesar 99,87% dengan hasil penurunan konsentrasi Hg 10 ppm menjadi Hg 0,01 ppm.
Kata Kunci: adsorben, cangkang keong mas, merkuri, waktu pengadukan, massa serbuk

## 1. Pendahuluan
Bijih  logam  berat  sering  digunakan  manusia  untuk  keperluan  sehari-hari.  Salah  satu  bijih  logam berat  yaitu  Merkuri  (Hg)  [1].  Merkuri  atau  raksa  (Hg)  merupakan  salah  satu  jenis  logam  berat  yang banyak diperoleh dari bebatuan dan juga banyak dipakai dalam aktivitas penambangan [1]. Merkuri yang dihasilkan  dari  aktivitas  penambangan  dapat  mencapai  10.000  ton  merkuri/tahunnya.  Keadaan  ini  juga berpengaruh terhadap kesehatan para penambang. Pekerja tambang dapat terpapar merkuri dengan kadar konsentrasi  yang  berbeda-beda.  Seandainya  para  pekerja  tambang  terpapar  merkuri  pada  kadar  0,  05 mg/m3  dapat  menyebabkan neurasthenia atau  sering  dikenal  dengan  lemahnya  sistem  saraf  secara mekanis dan jika terpapar lebih dari 0,05 mg/m 3 dapat mengakibatkan kekejangan pada otot ( tremor ). Merkuri  banyak  digunakan  sebagai  bahan  dasar  kosmetik  tertentu,  namun  karena  efek  yang ditimbulkan  sangat  berbahaya  bagi  kesehatan,  maka  logam    merkuri  harus  dikurangi  kadarnya  di lingkungan.  Upaya  yang  sering  digunakan  adalah  fitoremediasi  dan  juga  penggunaan  adsorben  [2]. Biosorben  merupakan  salah  satu  upaya  pemanfaatan  bahan-bahan  alami  dalam  menyerap  beberapa senyawa  kimia  yang  sudah  mencemari  lingkungan  [3].  Banyak  penelitian  bahan  alami  dari  beberapa cangkang hewan yang dapat dijadikan biosorben. Referensi [4] menyatakan bahwa cangkang keong mas banyak kandungan kalsium karbonat yang bermanfaat dalam menyerap beberapa pencemar di alam salah
satunya  logam  berat.  Sebelumnya  telah  ada  penelitian  oleh  ref.  [5]  tentang  kalsium  karbonat  yang terdapat  pada  kerang  yang  mampu  menjernihkan  air  serta  menyerap  logam  besi,  mangan  serta  logam lainnya.  Ref.  [6]  juga  melaporkan  penggunaan  serbuk  cangkang  keong  mas  konsentrasi  10%  dengan waktu  kontak  selama  20  jam  mampu  mengurangi  logam  tembaga  (Cu)  dengan  efisiensi  penyerapan mencapai 99,98%.
Menurut ref. [7] kitosan cangkang keong mas dapat menyerap logam Fe pada air sumur sebanyak 87,54%.  Selain  itu,  ref.  [8]  juga  melaporkan  bahwa  kitosan  cangkang  udang  seberat  0,  375  gr  dapat menyerap logam Cr sebesar 98,44%. Sedangkan kitosan cangkang udang seberat 0,5 gr dapat mengurangi logam Fe sebesar 99,21% , mengurangi logam  Ni sebesar 58,62% (kitosan 0,375 gr),  logam Cu sebesar 99,95  %  (kitosan  0,375  gr)  dan  logam  Zn  sebesar  56%  (kitosan  0,5  gr).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui massa serbuk cangkang keong mas ( Pomacea canaliculata L)  yang efektif dalam menyerap logam  berat  merkuri  (Hg)  serta  pengaruh  waktu  pengadukan    terhadap  penurunan  konsentrasi  logam merkuri (Hg).

## 2. Metodologi Penelitian

## Tempat dan Waktu Penelitian
Cangkang  keong  mas  diperoleh  dari  beberapa  keong  mas  yang  hidup  di  sawah  pada  daerah Tungkop,  Aceh  Besar.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  6  Agustus  2019  -  15  Oktober  2019. Perlakuan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Baristand, Banda Aceh.

## Alat dan Bahan
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  AAS  ( Atomic  Absorption Spectrometer )  Shimadzu  6800AA,  magnetic  stirrer  ZZKD,  oven,  gelas  ukur  100  ml,  pipet  volume, timbangan  analitik,  labu  ukur  100  ml,  corong,  botol  semprot,  erlenmeyer  250  ml  ayakan  100  mesh, blender  elektrik,  cangkang  keong  mas  ( Pomacea  canaliculata L),  akuades,  dan  larutan  induk  merkuri 1000 ppm (SNI 6989. 78: 2011), HNO3 pekat dan kertas saring.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variable bebas dimana variable terikat terdiri dari konsentrasi 10 ppm merkuri. Sedangkan variabel bebas terdiri dari variasi massa serbuk cangkang keong mas. Masing-masing variasi massa serbuk cangkang keong mas yang digunakan adalah V1 = 0 gr serbuk cangkang keong mas dalam 100 ml larutan; V2= 5 gr serbuk cangkang keong mas dalam 100 ml larutan; V3=  10  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  100  ml  larutan;  V4=  15  gr  serbuk  cangkang  keong  mas dalam  100  ml  larutan  dan  V5=  20  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  100  ml  larutan.  Variasi  lama waktu pengadukan untuk setiap sampel perlakuan adsorben yaitu 15 menit dan 30 menit.

## Preparasi Cangkang Keong Mas
Cangkang  keong  mas  dibersihkan  lalu  dicuci  dengan  air  kemudian  cangkang  tersebut  ditumbuk atau diblender sampai halus dan diayak dengan ayakan 100 mesh. Setelah diayak serbuk cangkang keong mas dimasukkan kedalam oven pada suhu 110 o C selama 3 jam [9].

## Pembuatan Larutan Standar Hg 10 ppm
Larutan  standar  Hg  10  ppm  dibuat  dengan  m e n g g u n a k a n   1  ml  larutan  induk  Hg  1000 ppm,  kemudian  dimasukkan  kedalam  labu  ukur  100  ml  dan  diencerkan  menggunakan  aquadest  hingga batas tera, sehingga didapatkan larutan Hg 10 ppm [10].

## Proses Penyerapan Hg
Proses  penyerapan  Hg  dilakukan  setelah  membuat  larutan  standar  logam  merkuri  dengan konsentrasi  10  ppm  dari  larutan  induk  1000  ppm  dengan  100  ml  akuades  untuk  tiap-tiap  sampel  [10]. Serbuk  cangkang  keong  mas  yang  telah  halus  ditambahkan  kedalam  setiap  perlakuan  berturut-turut sebanyak  0  gr;  5  gr;  10  gr;  15  gr;  dan  20  gr.  Kemudian  serbuk  keong  mas  yang  telah  ditambahkan kedalam  larutan  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer dengan  kecepatan  putaran  100  rpm  selama  15 menit untuk perlakuan pertama pada tiap-tiap sampel. Sedangkan untuk perlakuan kedua larutan 10 ppm merkuri  dibuat  kembali  dan  ditambahkan  pula  variasi  berat  serbuk  cangkang  keong  mas  sesuai  dengan perlakuan  pertama.  Setelah  serbuk  keong  mas  ditambahkan  sesuai  dengan  variasi  berat  serbuk,  maka kemudian  larutan  10  ppm  merkuri  yang  ditambahkan  serbuk  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer dengan kecepatan 100 rpm selama 30 menit untuk tiap-tiap sampel. Setelah diaduk sesuai dengan waktu yang ditentukan, larutan didiamkan selama 24 jam [11]. Kemudian larutan yang telah didiamkan disaring menggunakan kertas saring [12].  Supernatant yang dihasilkan dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar logam Hg.

## Penentuan Efektivitas Penyerapan Logam
Menurut  ref.  [13],  efektivitas  penyerapan  logam  berat  dapat  ditentukan  dengan  membandingkan konsentrasi logam mula-mula dengan konsentrasi logam setelah penyerapan, dengan persamaan berikut.
𝐸𝐹 = (𝑌𝑖−𝑌𝑓)
𝑌𝑖 𝑥 100 %
Dimana EF adalah  efektivitas  penurunan,  Yi  adalah konsentrasi  logam  mula-mula dan Yf adalah konsentrasi logam setelah penyerapan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Efektivitas Penyerapan Logam Berat Hg dengan Waktu Pengadukan 15 Menit
Penyerapan  logam  berat  Hg  dilakukan  dengan  memvariasikan  massa  serbuk  keong  mas  serta waktu pengadukan. Massa  serbuk  keong mas dan waktu pengadukan merupakan salah  satu faktor yang mempengaruhi  proses  adsorpsi  [11].  Dalam  proses  pengadukan  juga  diatur  kecepatan  pengadukan. Kecepatan pengadukan yang digunakan adalah 100 rpm. Menurut ref. [11] mengatakan bahwa kecepatan 100  rpm  adalah  kecepatan  aduk  yang  efektif  untuk  adsorpsi.  Hal  ini  dikarenakan  jika  digunakannya kecepatan  aduk  diatas  100  rpm  membuat  ikatan  adsorben  dan  logam  terlepas  sehingga  adsorben  tidak sempat  membentuk  ikatan  yang  kuat  dengan  logam.  Bila  digunakan  kecepatan  aduk  dibawah  100  rpm maka kemungkinan besar proses adsorpsi akan lambat. Hal ini dikarenakan partikel-partikel logam akan lama  diserap  oleh  adsorben.  Penggunaan  serbuk  cangkang  keong  mas  sebagai  adsorben  dapat menurunkan konsentrasi Hg. Penurunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Hasil penyerapan Hg dengan waktu pengadukan 15 menit
Serbuk Keong Mas (g) Hasil Uji/(mg/l) Baku Mutu (PP.No 42 tahun 2008) Efektivitas Penyerapan (%) 0 10 0,001 0 5 0,027 0,001 99,73 10 0,025 0,001 99,75 15 0,023 0,001 99,77 20 0,013 0,001 99,87 Sumber: Hasil pengujian penelitian
Berdasarkan Tabel  1 dapat  dilihat,  bahwa  pada  massa  5  gr  serbuk  cangkang  keong  mas  dapat menurunkan konsentrasi Hg 10 ppm menjadi  0,027 ppm. Pada massa 10 gr serbuk cangkang keong mas dapat  menurunkan  konsentrasi  Hg  10  ppm  menjadi  0,025  ppm.  Pada  massa  15  gr  serbuk  cangkang keong  mas  dapat  menurunkan  konsentrasi  Hg  10  ppm  menjadi  0,023  ppm.  Hasil  yang  sedikit  berbeda yaitu  pada  massa  20  gr  serbuk  cangkang  keong  mas,  dimana  hasil  yang  diperoleh yaitu 0,013 ppm. Perbedaan yang diperoleh tidak begitu signifikan karena masih berada pada baku mutu limbah tersebut. Menurut  ref.  [11]  waktu  pengadukan  berbanding  lurus  dengan  banyaknya  artikel  yang  diserap,  karena semakin    lama    waktu    pengadukan  maka  partikel  logam  merkuri  semakin  banyak  terserap.  Pengaruh penambahan massa serbuk cangkang  keong  mas  dan  waktu  pengadukan  dapat  dilihat  pada Gambar  1 dan Gambar 2 . Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai efektivitas penyerapan paling baik terjadi  pada serbuk  keong  mas 20  gr.  Semakin  banyak  massa ditambahkan  maka  semakin  banyak  pula  jumlah partikel- partikel  yang  akan terkumpul pada adsorben [11]. Selain massa serbuk cangkang keong mas, waktu  pengadukan  juga  mempengaruhi  proses  adsorpsi.  Dimana  menurut  ref.  [11]  menjelaskan  bahwa semakin lama waktu pengadukan, maka semakin banyak pula partikel yang terserap. Hal ini dikarenakan banyak  partikel  yang  dapat  diserap  oleh  adsorben.  Akan  tetapi,  penggunaan  waktu  yang  lama  dalam pengadukan juga akan mempengaruhi hasil. Dalam  ref. [14] dinyatakan bahwa ketika digunakan waktu pengadukan  yang  lama  dalam  penyerapan,  maka  pori-pori  yang  ada  pada  adsorben  yang  sudah  penuh awalnya  akan  terbuka  kembali,  ini  disebabkan  oleh  terlepasnya  ion-ion  logam  yang  terikat.  Proses  ini dikenal  dengan  desorpsi  yaitu  proses  pelepasan  ion,  molekul  atau  atom  yang  terjadi  pada  permukaan adsorben.  Peristiwa  ini  terjadi  karena  proses  adsorpsi  sudah  terjadi  secara  maksimal,  sehingga permukaan  adsorben  tidak  mempunyai  lagi  kemampuan  dalam  menyerap  ion,  molekul  maupun  logam [15].
Gambar 1 . Hasil uji penurunan Hg 10 ppm dengan waktu pengadukan 15 menit
Sumber: Hasil pengujian penelitian
Gambar 2 . Grafik efektivitas penyerapan hg dengan waktu pengadukan 15 menit Sumber: Hasil pengujian penelitian

## Efektivitas Penyerapan Logam Berat Hg dengan Waktu Pengadukan 30 Menit
Efektivitas  penyerapan  Hg  dengan  waktu  pengadukan  30  menit  masih  memvariasikan  massa serbuk  cangkang  keong  mas  dalam  perlakuannya.  Hasil  penurunan  Hg  dengan  waktu  pengadukan  30 menit dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil penyerapan Hg dengan waktu pengadukan 30 menit Massa Serbuk/
(gr) Hasil Uji/ (mg/l) Baku Mutu/ (PP.No 42 tahun 2008) Efektivitas Penyerapan (%) 0 10 0,001 0 5 0,048 0,001 99,52 10 0,037 0,001 99,62 15 0,036 0,001 99,64 20 0,010 0,001 99,90 Sumber: Hasil pengujian penelitian
Adapun    untuk    grafik    hasil    uji    dan    grafik    hasil  efektivitas    penyerapan    logam    Hg  dengan waktu pengadukan 30 menit dapat dilihat pada Gambar 3 .
9,973 9,975 9,977 9,987 9,972 9,977 9,982 9,987 9,992 9,997 0 5 10 15 20 25 K o n se n tr as i Hg y an g T er ra ds o rb si ( ppm ) Serbuk Keong Mas (Gr) 9,973 9,975 9,977 9,987 9,972 9,977 9,982 9,987 9,992 9,997 0 5 10 15 20 25 K o n se n tr as i Hg y an g T er ra ds o rb si ( ppm ) Serbuk Keong Mas (Gr) 99.73 99.75 99.77 99.87 9,972 9,977 9,982 9,987 9,992 9,997 0 5 10 15 20 25 E fe kt iv it as pe n y er apa n ( % ) Serbuk Keong Mas (Gr) 99.73 99.75 99.77 99.87 9,972 9,977 9,982 9,987 9,992 9,997 0 5 10 15 20 25 E fe kt iv it as pe n y er apa n ( % )
Serbuk Keong Mas (Gr)
99.52 99.62 99.64 9,99 9,94 9,95 9,96 9,97 9,98 9,99 10 0 5 10 15 20 25 E fe kt iv it as pe n y er apa n ( % ) Serbuk Keong Mas (Gr)
Gambar 3 . Hasil uji penurunan Hg 10 ppm dengan waktu pengadukan 30 menit efektifitas Sumber: Hasil pengujian penelitian
Sedangkan  efektivitas  penyerapan  merkuri  10  ppm  dengan  waktu  pengadukan  30  menit  dapat dilihat pada Gambar 4 .
Gambar 4 . Grafik efektivitas penyerapan Hg dengan waktu 30 menit Sumber: Hasil pengujian penelitian
Berdasarkan Gambar 4 ,  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  semakin  banyak penambahan  massa serbuk  cangkang  keong  mas,  konsentrasi  Hg  10  ppm  semakin  menurun.  Menurut  ref.  [16] menjelaskan bahwa semakin bertambahnya jumlah  adsorben  yang digunakan  maka  konsentrasi  logam yang  terkandung  akan  semakin  menurun.  Pada  penambahan  serbuk  cangkang  keong  mas  5  gr didapatkan  hasil  penurunan  konsentrasi  Hg  10  ppm  menjadi  konsentrasi  0,048  ppm.  Sedangkan  pada massa  serbuk  cangkang  keong  mas  20  gr  terjadi  penurunan  sedikit  lebih  banyak  dibandingkan  massa sebelumnya yaitu sebesar 0,010 ppm. Pada penyerapan Hg dengan  waktu  30  menit   penurunan  terbesar juga terjadi pada massa 20 gr serbuk cangkang keong mas yaitu tingkat efektivitasnya sebesar 99,90%.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  serbuk  cangkang  keong  mas  mampu  menurunkan  logam merkuri  10  ppm  dengan  hasil  yang  sangat  baik.  Nilai  efektivitasnya  penyerapannya  mencapai  99,9  %. Nilai  ambang  baku  mutu  logam  merkuri  pada  lingkungan  menurut  PP  No.42  tahun  2008  adalah  0,001 mg/l. Hasil  penurunan  konsentrasi  Hg  10  ppm  yang  efektif  terdapat  pada  kadar  20 gr serbuk keong mas dengan  waktu  pengadukan  30  menit  yaitu  0,010  ppm. Pada  kadar  ini,  serbuk  keong  mas  mampu  logam
9,952 9,963 9,964 9,99 9,94 9,95 9,96 9,97 9,98 9,99 10 0 5 10 15 20 25 K o n se n tr as i Hg Ya n g T er ads o rb si ( ppm )
Serbuk Keong Mas (Gr)
Hg 10 mg/l menjadi 0,010 mg/l. Kadar serbuk cangkang  keong mas dan  waktu pengadukan yang efektif dalam  menyerap  logam  berat  Hg  adalah  pada  kadar  20  gr  dengan  waktu  pengadukan  30  menit  yaitu sebesar 99,90%.

## 5. Referensi
[1]      M.J. Kusnet, “ Poisoning dan drug overdose ,” Mercury. London, 2013.
[2] Nonong,  “Pemanfaatan  Limbah  Tahu  sebagai  Penyerap  Logam  Krom, Kadmium  dan  Besi  dalam Air Lindi di TPA,” Jurnal Pembelajaran Sains , (257-269), 2010.
[3] M.  Tzesus  dan  B.  Volesky,  “The  Mecanism  of  Uranium  Biosorption  by Rhyzopus  arrhizus ,” Biotechnol Bioeng . (385-401), 1992.
[4] N.D.  Pambudi, “ Pengaruh  Metode  Pengolahan  Terhadap  Kelarutan  Mineral  Keong  Mas (Pomacea canaliculata) dari Perairan Situ Gede , Bogor,” Skripsi, 2011.
[5] S.R.S. Simaremare, “Perbedaan Kemampuan Cangkang Kepiting dengan Cangkang Udang sebagai Koagulan  Alami  dalam  Penjernihan  Air  Sumur  di  Desa  Tanjung  Ibus  Kecamatan  Secanggang Kabupaten Langkat,” Skrips i, Universitas Sumatera Utara, 2013.
[6] Islami  dkk,  “ Potensi  Abu  Cangkang  Keong  Mas  sebagai  Adsorben  Tembaga  dalam  Larutan ,” Laporan Penelitian FMIPA , Pekanbaru, Universitas Riau, 2014.
[7] Putri,  “Pembuatan  Kitosan  dari  Cangkang  Keong  Mas  Untuk  Absorben  Fe  pada  Air  Sumur,” Skripsi , Surakan Fakultas Teknik Prodi D-III Teknik Kimia, 2014.
[8] A.  Wiyarsi  dan  E.  Priyambodo, Pengaruh  Konsentrasi  Kitosan  dari  Cangkang  Udang  Terhadap Efisiensi Penyerapan Logam Berat ,” Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas FMIPA UNY, 2007.
[9] S.  Utomo,   “ Pengaruh  Waktu  Aktivasi  dan  Ukuran  Partikel  terhadap  Daya  Serap  Karbon Aktif dari Kulit Singkong dengan Aktivator  NaOH,” Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2014 , Fakultas Teknik, Universitas Muhammaddiyah Jakarta, 2014.
[10]  SNI      6989.78:2011,  Air  dan  Air  Limbah:  Cara      Uji      Raksa      (Hg)  secara  Spektofotometri Serapan Atom (SSA) Uap Dingin atau Mercury Analyzer 2011.
[11]  I. Syauqiah, M. Amalia, dan A. H. Kartini, “Analisis  Variasi  Waktu Kecepatan  Pengaduk  pada Proses  Adsorpsi  Limbah  Logam  Berat  dengan Arang Aktif,” Jurnal Info Teknik , (11), 2011.
[12]  Y. Herlandien, "Pemanfaatan Arang Aktif sebagai Adsorben Logam Berat dalam Air Lindi Di TPA Pakusari  Jember,” Skripsi ,  Jurusan  Kimia,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam Universitas Jember, 2013.
[13]  A.I. Larasati, L.D. Susanawati, dan B. Suharto, “ Efektivitas Adsorpsi Logam Berat  pada  Air  Lindi menggunakana  Media  Karbon  Aktif,  Zeolit  dan  Silika  Gel  di  TPA  Tlekung,  Batu",  Jurnal Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan ,  (44-48), 2015.
[14]  A.  Salasatun,  W.  Oktiawan,  dan  I.W.  Wardhana,  “Pengaruh  Konsentrasi  Activator  NaOH  dan Tinggi Kolom pada Arang Aktif dari Kulit Pisang terhadap Efektivitas Penurunan Logam Berat Cu dan Zn Limbah Cair Industri Elektroplatin,” Jurnal Teknik Lingkungan , (5), 2016.
[15]  I. Purnamasari, “Adsorpsi-Desorpsi Monologam dan Multilogam Ion Ni, Cd, dan Cu oleh Material Biomassa Alga Nitzschia sp yang dimodifikasi dengan pelapisan Silika-Magnet,” Skripsi, FMIPA, Bandar Lampung, 2016.
[16]  Nurhasni,  Hendrawati,  dan  N.  Saniyyah,  “Sekam Padi  untuk Menyerap  Ion  Logam  Tembaga dan Timbal dalam Air Limbah,” Jurnal Pemanfaatan Sekam Padi untuk Menyerap Ion Logam , (36-44), 2014.